134 



45. 46. 47. 48. 49. 20. 



a. b. 



Wasser 7,75 7,97 10 9,97 10,00 11,46 12,89 



Kieselsäure 92,00 88,73 90 86,00 82,75 83,73 73,45 



Thonerde — 0,99 — 0,50 3,50 — - 



Eisenoxyd 0,25 — — 3,50 3,0.0 3,58 9,95 



Kalk - 0,49 - - 0,25 1,57 1,21 



Magnesia — 1,48 0,67 2,13 

 Natron — 

 Kali — 



0,34 — 0,20') — 



100. 100. 100. 100,17 99,50 101,00 99,63 



So verschieden der Wassergehalt der Opale ist, so verschieden wird auch 

 oft der der nämlichen Varietät angegeben, wie folgende Uebersicht lehrt : 



Hyalith a) von Zimapan 2,5—2,9 Grf. Schaffgotsch. 



b) von Waltsch (No. 3) 3,06 Damour. 



4,0 v. Kobell. 



c) vom Kaiserstuhl 3,01 Damour. 

 Pechopal o) aus Mexico 4,6 ,, 



b) Vurla bei Smyrna 5,1 Brush. 



(graugrün; sp. G. 2,054) 

 Weisser O. aus Ungarn 6,1 Damour. 



Holzopal von Telkebanya (No. 5, 14) 6,38 Forchhammer. 



Pechopal aus Island 7,97—8,96 Damour. 



Weisser O. aus Mexico 8,9 ,, 



Glasopal 8,9 2 ) v. Kobell. 



Farbiger O. aus Mexico 10,1 3 ) Damour. 



Edler O. aus Ungarn verliert nach Kobell bei schwachem Erhitzen 7,5, 

 bei starkem Glühen noch 3,44, zusammen 10,94 p. C. 



Der Opal ist amorphe Kieselsäure, wahrscheinlich durch Eintrocknen 

 gallertartiger K. entstanden, die bei der Zersetzung von Silikaten durch Ge- 

 wässer abgeschieden war. Daher sein Gehalt an Basen und an Wasser. Letz- 

 teres hat veranlasst, ihn als Kieselsäurehydrat zu betrachten, und Damour hat 

 selbst vier verschiedene Hydrate zu unterscheiden gesucht. Allein die Analy- 

 sen der Opale sind dieser Ansicht nicht günstig; sie zeigen, dass der Wasser- 

 gehalt zwischen 0,1 und 13 p. C. ganz ausserordentlich schwankt, und dass 

 äusserlich gleiche Abänderungen hierin zuweilen sehr verschieden sind (Vgl. 

 Hyalith). 



Die geognostischen und die chemischen Verhältnisse thun entschieden dar, 

 wie dies G. Bischof entwickelt hat, dass der O. ein Absatz von Kieselsäure 

 aus ihrer Auflösung, oft vielleicht eine erstarrte Kieselgallerte ist, welehe aus 



1) Schwefelsäure, einschliesslich 0,03 Kohle. 



2) Wovon 3,6 erst in stärkerer Hitze entweichen. 



3) Enthielt nach viermonatlichem Liegen nur noch 6 p. C. Wasser. 



